8oo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Pour éliminer ceUe influence réductrice possible du calcium provenant 

 de l'action de la vapeur de carbone sur les parois du four, le mélangée à 

 réduire a été placé dans une sorte de tube à essai en charbon protégé lui- 

 même ])ar un second tube de 8™™ d'épaisseur. La cavité du four était en 

 outre comblée par des fragments d'électrodes et de la magnésie. Dans l'in- 

 térieur du tube central pénétrait un tube de cuivre refroidi par un courant 

 d'eau et dont l'extrémité fermée se trouvait à quelques centimètres de la 

 partie la plus chaude où devait s'effectuer la réduction de l'oxyde de 

 magnésium. 



Dans une expérience faite avec 5oS' de mélange de magnésie et de charbon, la durée 

 de la chauffe ayant été de 8 minutes avec un courant de 700 à 800 ampères sous 1 10 volts, 

 nous avons recueilli sur le tube chaud-froid une dizaine de grammes d'un produit 

 presque noir, compact, présentant des cassures conchoïdales d'un grain très fin et sur 

 lesquelles on reconnaît des parties brillantes métalliques. 



En traitant ce produit brut par l'eau, on observe à la température ordinaire un 

 dégagement lent de gaz qui devient très rapide si l'on ajoute de l'acide chlorhydrique. 

 Une partie de la matière se dissout alors en laissant un abondant résidu de charbon. 

 Les gaz sont formés d'hydrogène et d'acétylène dans les proportions d'environ 20 pour 100 

 d'acétylène. Cette substance ne contenant pas de quantités appréciables de calcium, 

 le mélange gazeux ne peut provenir que de l'action de l'eau et de l'acide chlorliydrique 

 sur le magnésium et sur son carbure. 



La combustion dans l'oxygène de ce même produit confirme d'ailleurs 

 ce fait. Cette combustion qui a lieu avec incandescence permet le dosage du 

 carbone et des cendres. La teneur en carbone, très variable avec les diffé- 

 rents échantillons, est généralement comprise entre 10 et 23 pour 100; 

 mais, pour une même prise d'essai, la somme du carbone dosé et des cendres 

 est toujours supérieure à 100, parfois de trois à quatre unités, ce qui 

 indique nettement la présence du magnésium soit à l'état de carbure, soit 

 à l'état de métal. 



L'existence du carbure de magnésium dans les produits de la réduction 

 est rendue évidente par le dégagement d'acétylène. Pour montrer la pré- 

 sence du métal, nous avons séparé mécaniquement aussi complètement 

 que possible les grains brillants disséminés dans la masse. Ces particules 

 métalliques chauffées dans l'oxygène y brûlent avec un vif éclat en donnant 

 un résidu blanc de magnésie. L'eau est sans action, mais l'acide chlorhv- 

 drique étendu les dissout très rapidement avec dégagement de gaz. Si on 

 les humecte sur la lamelle du microscope avec une solution de sulfate de 



